LiKHiscn und Huiikns: Über die optischen Eigensrh nl)e. 11 87i 



richtung ihres elektrischen Vektors der optischen Vchse der Kalk- 

 spatplatten parallel lag. Diese polarisierten Reststrahlen ergaben mit 

 dem Gitterspektrometer untersucht die mittlere Wellenlänge 27.3^. 

 ^•ic erwiesen sich als sehr homogen und wurden sowohl von einer 



6 min dicken Sylvinplatte als auch \< iner 0.6 nun dicken Quarz- 

 platte nur in geringen Spuren liindurchgelassen. Die Reflexion an 

 den Flußspatflächen bewirkt, daß sowohl die kurzwelligen Reststrahlen 

 des Kalkspats bei 11.3 \x, als auch die langwelligen bei <>\ m aus- 

 geschaltet werden. Auch die Einschaltung der Bromkaliumplatte ver- 

 hindert eine Verunreinigung durch langwellige Strahlung. Die ver- 

 wendete Bromkaliumplatte diente zugleich zum Verschluß des Mikro- 

 radiometerfensters. 



Neue untersuchte Substanzen. 



In der Auswahl der Kristalle waren wir auch diesmal durch die 

 Schwierigkeit, genügend große Spiegel zu erhalten, beschränkt. In 

 vielen Fällen mußten wiederum die reflektierenden Platten aus einzelnen 

 Stücken mosaikartig zusammengesetzt werden. Soweit dies nicht 

 ohne merkliche Fugen gelang, waren an den beobachteten Reflexions- 

 vermögen Korrektionen anzubringen, welche dein Verhältnis der Größe 

 des von den Fugen eingenommenen Flächenraumes zur Gesamtober- 

 rtäehe der reflektierenden Platte entsprachen. Diese Korrektionen er- 

 wiesen sich in 9 Fällen als notwendig und betrugen zwischen 1 und 



7 Prozent des beobachteten Reflexionsvermög 



Im Gegensatz zu unserer ersten Mitteilung haben wir diesmal 

 auch einige monokline Kristalle in dvn Kreis der Betrachtung gezogen. 

 Die Untersuchung erstreckte sich jedoch nur auf die (100)- bzw. (OOl)- 

 Ebene, in welcher die Hauptschwingungsrichtungen fest liegen. 



Die neu untersuchten Substanzen lassen sich in 5 Gruppen teilen. 

 Zu der ersten gehören die regulären Kristalle Zinkblende. Bleinitrat, 

 Analcim, Cäsium-Alaun. Rubidium-Alaun, Rubidium-Chrom-Alaun und 

 Ammonium-Alaun. Die zweite Gruppe wird von den Opalen und dem 

 Chalcedon gebildet. Zum Vergleich sind in Tab. I. welche die Er- 

 gebnisse der Reflexionsmessungen für diese beiden Gruppen enthält, 

 auch einige Zahlen wiedergegeben, welche sich auf das Reflexions- 

 vermögen des Bergkristalls und des Quarzglases beziehen. Diese Zahlen 

 sind der Arbeit B entnommen. Die dritte Gruppe besteht aus den 

 optisch einachsigen Kristallen Sie enthält ■; Turmaline. 2 Berylle 

 verschiedener Herkunft, ferner Zirkon, Zinnerz. Vesuvian, Natronsalpeter, 

 Eisenspat Zinkspat, Natriümtrikalium-Sulfat und Kaliuin-Lithiuin-Sulfat. 

 Die entsprechenden Resultate sind in Tab. II zusammengestellt. Zum 

 Vergleich mit den drei neuen Turmalinen sind auch die Daten für 



